ET l'hystérèse alternative. 141 



\ courbe 1 Maximum hystérèse alternative. 



( id. 22'2" id. tourflanle, valeurs exlreuies et moy. 

 Xi inter- i I Maximum hystérèse alternative, 

 médiaire / II id. tournante. 



On a encore reporté sur la figure 6 une courbe (III) 

 du maximum d'hystérèse tournante à un état très doux 

 du même échantillon, relevée en rechauffant rapide- 

 ment avant la détermination de chaque pomi jusqu'au 

 dessus du point de disparition du ferromagnétisme. 



Il est d'emblée visible que la physionomie générale 

 de toutes ces courbes est identique quel que soit l'état 

 du nickel. Certaines d'entre elles se rapprochent beau- 

 coup de droites, pour les états doux en particulier ; on 

 constatera cependant avec facilité qu'elles tournent 

 toutes leur faible concavité vers l'axe des abscisses, 

 abstraction faite de la région avoisinant les tempéra- 

 tures usuelles qui, comme il a déjà été remarqué plus 

 haut, est justement fort instable et irrégulière pour le 

 nickel. 



Le tableau VI contient des résultats pour la magné- 

 tile artificielle; l'hystérèse alternative a été observée à 

 deux degrés de dureté initiale; la discussion de ce qui 

 se passe aux températures se rapprochant du point 

 critique a déjà été faite. 



La figure 6, courbes IV, V et VI, est construite avec 

 ces nombres. Celle de ces courbes qui nous intéresse le 

 plus est désignée par VI, nous avons déjà remarqué 

 pourquoi : c'est celle qui doit se rapprocher d'une 

 courbe simple où la seule variable agissant sur le 

 champ coercilif est la température. Encore n'est-elle 

 pas la courbe à plus basse hystérèse qu'on aurait pu 

 obtenir: arrivé à un certain point, il faut dépenser un 



